295 
Bulletin  PHYST CO -MATHÉMATIQUE 
296 
golden,  glaubte  ich  lange,  dass  die  Gegenwart  von  Chlor- 
Kalium  in  der  AuHösung  , viel  zur  Schönheit  und 
Farbe  der  Vergoldung  beitragen  würde;  später  über- 
zeugte ich  mich  vom  Gegentheil.  W enn  man  ein 
Solotn.  reines  Gold  in  Königswasser  auflöst  , die  Auf- 
lösung fast  bis  zur  Trockniss  abdampft  , die  Masse 
in  einer  erwärmten  Auflösung  von  2 Solotn.  causlischen 
Kali  unel  2i  Solotn.  Gyankalium  auflöst,  und  nachher 
alles  filtrirt,  so  erhält  man  eine  Flüssigkeit,  die  hei  der 
galvanischen  Vergoldung  eben  so  helriedigende  Resultate 
liefert,  als  diejenige  Auflösung,  die  ich  im  Berg-Journal 
No.  4 beschrieben  habe.  In  der  früher  erwähnten  iV.u(- 
iösung  war  kein  Chlor- Kalium  enthalten,  w^eshalb  man 
mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  voraussetzen  konnte,  dass  i 
das  weisse  Salz,  welches  heim  Erkalten  aus  einer  con-  j 
centrirten  Auflösung  herauskrystallisirte,  aus  Gold,  Ka- 
lium und  Cyan  zusammengesetzt  war. 
Die  Neigung  dieses  Salzes  (KCy-f-AuCy)  zu  kry- 
stallisiren  ist  so  gross,  dass  eine  später  bereitete  Gold- 
auflösung aus  Goldchlorid  mit  caust.  Kali  und  Cyankalium, 
beim  Erkalten , dieselben  weissen  Krystalle  ahsetzte. 
Diese  spätere  Goldauflösung  enthielt  K Gl,  das  übrigens 
nicht  in  die  Zusammensetzung  des  kristallisirten  Salzes 
einging,  denn  die  Analyse,  vermittelst  Schwefelsäure 
ergab  darin: 
Au  68,18 
Krz  13,61 
Cyi;:  18,12 
99,91. 
Bemerken swerth  ist  es,  dass  aus  jeder  Goldauflösung, 
sie  mag,  aus  Goldoxid,  caust.  Kali  und  Cyankalium,  oder 
auch  statt  des  Goldoxids,  aus  Goldchlorid  bereitet  sein, 
wenn  sie  nur  bei  der  Vergoldung  befriedigende  Resultate 
liefert,  AuGy  bei  der  Sättigung  der  Flüssigkeit  mit  Salz- 
säure gefallt  wird.  Da  nun  das  Doppelsalz  KGy  AuGy 
allein  bei  der  Einwirkungf  des  salvanischen  Stromes  sehr 
gut  vergoldet,  so  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  die 
Verbindung  AuGy  hei  der  Vergoldung  eine  sehr  wich- 
tige Rolle  spielt. 
Das  Goldcyanür  erleidet  durch  Salpetersäure,  Salz- 
säure und  Königswasser,  sogar  heim  Kochen,  keine  Ver- 
änderung ; aber  kaustische  und  kohlensaure  Alkalien 
ebenso  wie  concentrirte  Schwefelsäure  (besonders  bei 
Erwärmung)  verändern  seine  gelbe  Farbe  iu’s  Gräne. 
Die  grüne  Verbindung  erhält  durch  Salzsäure  ihre  gelbe 
Farbe  wieder. 
Das  Doppelsalz  KGy -j- Au  Gy  löst  sich  in  warmem 
Wasser  unvergleichlich  besser  als  in  kaltem  auf. 
18.  ÜEBER  GALVANISCHE  Me  S S T N G - Re  D UCT I O N , 
von  M.  n.  JACOBI.  (Lu  le  19  janvier  1844). 
Vor  einiger  Zeit  hat  Herr  Ruolz  der  Pariser  Aka- 
demie ein  Verfahren  mitgetheilt  um  galvanische  Ueber- 
züge  von  Bronze,  auf  andern  Metallen  hervorzubringeu. 
Es  besteht  darin,  dass  er  Gyankupfer  und  Zinnoxyd  in 
gewissen  Verhältnissen  in  Cyankalium  aullöst,  und  auf 
diese  Auflösung  eine  Batterie  mit  constantem  Strome 
wirken  lässt.  Da  dieses  Verfahren  manches  Unpractische 
liât,  besonders  weil  die  Flüssigkeit,  wenn  sie  erschöpft 
ist,  immer  beinahe  gänzlich  erneuert  werden  muss,  so 
bediene  ich  mich  schon  seit  längerer  Zeit  des  folgenden 
Verfahrens,  um  statt  der  Legirung  von  Kupfer  und 
Zinn  eine  Legirung  von  Kupfer  und  Zink  oder  gewöhn- 
liches Messing  auf  galvanischem  Wege  darzustellen.  Ich 
nehme  zu  diesem  Ende  eine  ziemlich  concentrirte  Auf- 
lösung von  Cyankalium,  eijie  Anode  von  Kupfer  und 
eine  Cathode  von  irgend  einem  andern  Metall  und  lasse 
den  Strom  einer,  mindestens  aus  zwei  Elementen  beste- 
henden Daniellscben  Batterie  darauf  wirken.  Indem  die 
Flüssigkeit  hierdurch  zersetzt  wird,  verwandelt  sich  das 
Kupfer  allmählig  in  Cyankupfer,  und  löst  sich  in  Cyan- 
kalium auf.  Der  Auflösung  wird  dadurch  ein  Kupfer- 
Gehalt  ertheilt,  und  sobald  dieser  reichhaltig  genug  ist, 
beginnt  das  Kupfer  sich  auf  der  Oberfläche  der  Cathode 
metallisch  zu  reduciren.  Sobald  man  die  erste  Spur  ei- 
ner solchen  Reduction  wahrnimmt,  wird  der  Process 
unterbrochen,  und  statt  der  Kupferplatte  eine  Zinkplatte 
als  Anode  in  die  Flüssigkeit  gehängt.  Auch  jetzt  wild 
noch  Kupfer  reducirt  werden,  das  aher  allmählig  vom 
röthlich  braunen  in  messinggelb  übergeht.  Hat  man  die 
gewünschte  Messingfarhe  erhalten , so  kann  man  die 
Anode  von  Zink  entfernen,  und  eine  Anode  von  gewöhn- 
lichem Messing  nehmen.  Die  Cathode,  die  nur  zur  vor- 
läufigen Probe  gedient  hat,  würd  ebenfalls  beseitigt  und 
durch  den  Gegenstand  ersetzt,  den  man  mit  einem  Mes- 
singüberzuge  zu  versehen  beabsichtigt.  Die  auf  diese 
